SÉANCE DU l5 MAI 1911. l3o3 



mélange solidifié sous forme de baguettes qui souvent se détackent 

 facilement de leur enveloppe. 



En soudant deux tils de platine aux extrémités de l'une de ces tiges on 

 peut déterminer sa résistance à l'aide du pont téléphonique de Kohlrausch. 



La résistance spécifique des mélanges dont il s'agit ue dépend pas seule- 

 ment de leur composition et de la température, elle varie encore avec les 

 conditions extérieures aiLxqaelles récliantillon a été soumis. 



Par exemple, le mélange liquide aspiré dans les tubes de verre peut être 

 refroidi très brusquement par immersion dans l'eau froide, ou moins 

 vivement en l'abandonnant à l'air; ou bien on peut le ramener très 

 lentement à la température ordinaire en le plaçant immédiatement dans 

 un fourneau à tube qu'on cliaufTe de moins en moins. 



Les échantillons les plus trempés sont les plus résistants. Ainsi, si nous 

 désignons par R la résistance spécifique, nous trouvons à 17° avec le 

 mélange 4Sb + 5Se : 



Q 

 Après refroidissement dans l'eau froide R = o,o56o 



» à l'air libre . R = o,oii3 



w très l«iït R=: ©.,,0094 



Du reste les échantillons très trempés se distinguent aussi nettement des 

 échantillons recuits rien que par l'aspect. 



La cassure d'un mixte recuit est terne, grenue; le corps paraît homogène; 

 au contraire, la cassure d'un mélange trempé est brillante et fait bien voir 

 que le corps est formé de cristaux qui tous convergent vers l'axe de la 

 baguette. 



Dans des conditions à peu près identiques de préparation, les divers 

 mélanges présentent une résistance spécifique qui croît avec la teneur en 

 sélénium pour prendre une valeur très grande quand on se rapproche du 

 composé Sb'Se'. 



L'étude de l'influence de la température conduit aux résultats suivants : 



Pour tous les mélanges dont la teneur en sélénium est inférieure à i"' de 

 sélénium pour i^' d'antimoine, la valeur de R croît régulièrement avec la 

 température et, par refroidissement, on retrouve à peu près en sens inverse 

 les valeurs trouvées pendant le réchaulTemenL 



Il n'en est plus de même avec les mixtes plus riches en sélénium. Dans 

 ce cas, la résistance spécifique, après avoir augmenté régulièrement avec la 

 température, passe par un maximum, puis décroît jusqu'au point de fusion 

 du mélange. 



